Versuche an Silicaten. 13 



sich ein Gehalt an Klinobronzit einstellt. Von Bedeutung sind 

 diese Versuche um so mehr, weil, wenn die Abkühlung auch 

 rasch erfolgte, im Produkt trotzdem rhombischer Pyroxen in 

 der überwiegenden Mehrheit war, und zwar, da das Pulver 

 2 bis 3 Stunden auf der Sinterungstemperatur belassen 

 wurde. Die durch Sinterung aus feinstem Pulver gebildeten 

 Krystalle sind deutlich neugebildet, sie überschreiten in ihrer 

 Größe die Korngröße des Pulvers beträchtlich. Dabei ist beach- 

 tenswert, daß in dem Falle, als rasch bis zur Sinterungstemperatur 

 erhitzt wird und dann rasch abgekühlt wird, sich reichlicher 

 Klinobronzit einstellt. Es muß durch diehoheTemperatur zu einer 

 Lockerung der Moleküle kommen, die, wenn rasch abgekühlt 

 wird, ohne daß man das Pulver durch längere Zeit auf der 

 Sinterungstemperatur läßt,, monokline, grob pol3^synthetisch 

 verzwillingte Klinobronzite liefern. 



Es zeigt sich also beim Bronzit von Kraubath, daß bei 

 rascher Abkühlung Klinobronzit, bei langsamer Abkühlung 

 dagegen Bronzit sich bildet, daß dabei die Temperatur keine 

 Rolle spielt, wohl aber die Abkühlungsgeschwindigkeit. Nament- 

 lich die Sinterungsversuche beweisen, daß es kein Existenz- 

 gebiet des Klinoenstatits zwischen 1200 bis 1500° gibt, wie 

 dies die Amerikaner angeben, sondern daß bei längerem 

 Belassen des Pulvers auf dieser Temperatur sich gleichfalls 

 rhombischer Pyroxen bildet. Nur bei raschem Durcheilen dieses 

 Intervalles kommt es zur Ausbildung von grob verzwillingten 

 und daher noch als monoklin erkennbaren Formen. 



Versuche mit einem MgSiOg. 



Da jedoch der Bronzit von Kraubath einmal FeSiOg 

 in größerer Menge enthält, dann aber sicher wegen des Gehaltes 

 an monoklinem Pyroxen, der nach seinem optischen Verhalten 

 kein Klinoenstatit ist, auch noch andere Substanzen führt, 

 wurden Versuche mit reinem Mg SiOg ausgeführt, bei denen 

 in gleicher Weise auf die Abkühlungsgeschwindigkeit geachtet 

 wurde. Desgleichen wurde durch Parallelversuche der Einfluß 

 von Flußmitteln (Natriumwolframat) auf die Enstatitbildung 

 geprüft. Diese Versuche hatten folgendes Ergebnis: 



